( 610) 



Afin de voir si le bois fortement imprégné de cuivre 

 résiste à la pourriture plus longtemps que le bois préparé par 

 les moyens ordinaires, j'enterre côte à côte l" Un copeau 

 non préparé (A); 2° un copeau au sulfate de cuivre (B); 

 5° un autre à l'acétate (C); 4° un quatrième au cachou (D) ; 

 5" un copeau préparé au sulfate et chauffé (E) ; 6° un copeau 

 préparé à l'acétate et chauffé (F) ; et enfin 7° un dernier 

 copeau préparé au moyen de l'ammoniaque (G). 



Le tableau suivant fait connaître les résultats obtenus : 



A. Bois non préparé 



B. Bois préparé au sulfate cuivrique ( pré 



paration ordinaire ) . 



C. — à l'acétate de cuivre. . 



D. — au moyen du sulfate de 



cuivre et du cachou . 



E. — au sulfate de cuivre et 



chauffé après préparât" 



F. — à l'acétate de cuivre et 



chauffé après préparât" 



G. — au moyen de sulfate de 



cuivre ammoniacal 



1 gr. de bois 



renferme : 



(CuSo^+SHaO) 



0,00002 



0,00730 

 0;01000 



0,01300 



0,01000 



0,02300 



0.01660 



Le bois 



est 



complètement 



détruit 



au bout de : 



30 jours. 



67 — 



9o - 



120 - 



80 — 



160 - 



130 — 



Les nombreuses expériences que j'ai faites sur ce sujet 

 ont toujours confirmé les résultats indiqués dans le tableau 

 ci-dessus. Quelques-uns de ces essais ne sont pas terminés 

 en ce moment : des copeaux renfermant O^^OTo de sulfate 

 et qui se trouvent sous terre depuis plus de 200 jours, 

 sont encore actuellement dans un état de parfaite conser- 

 vation qui me fait espérer une très-longue durée. 



